— 138 — 



Sul metodo Zoppi di cementazione delle soluzioni cuprifere in Agordo 

 per N. PELLATI reggente l'ispezione delle miniere. 

 Nota presentata dal socio Q. SELLA 



nella seduta del 5 marzo 1876. 



L' ingegnere del R. Corpo delle miniere signor Giuseppe Zoppi, applicato per 

 qualche tempo al R. stabilimento di Vali' Imperina presso Agordo per coadiuvare 

 nella direzione del medesimo l'ingegnere Lucio Mazzuoli appartenente esso pure 

 al suddetto R. Corpo, propose ed attivò una innovazione nel processo della cemen- 

 tazione in uso in quel R, stabilimento, che mi pare di qualche interesse come 

 applicazione della chimica ai procedimenti metallurgici. 



L' innovazione, che viene ivi ormai correntemente applicata, provò di essere 

 vantaggiosa nella pratica, come può rilevarsi dai dati di fatto che il Mazzuoli ha 

 raccolto sui risultati ottenuti nel 1875, dati che si riportano più sotto. 



Il minerale di Vali' Imperina è la calcopirite minutamente disseminata in una 

 matrice di ferro compatta. Il masso piritoso è rinchiuso negli scisti argillosi presso 

 la linea di contatto di questi colle arenarie rosse e col calcare alpino. Il classico 

 trattamento per via umida usato da quasi 200 anni nell' officina annessa alla mi- 

 niera, ha per oggetto l'estrazione del rame che, nella parte ancor vergine dell'am- 

 masso, non entra in proporzione superiore all' 1, 5 Tale trattamento consiste 

 essenzialmente nel torrefare in cataste il minerale, fatta eccezione della pirite ot- 

 tima, e nell'operare poscia una cernita mediante la quale si separano dalle parti 

 esterne ossidate, que' nuclei che durante la torrefazione si formano al centro di ogni 

 pezzo e che con attributo locale vengono detti tazzoni. Questi nuclei, assai ricchi 

 in rame, passano direttamente alla V fondita insieme alla pirite ottima non sot- 

 toposta a torrefazione, mentre le parti ossidate contenenti solfati di rame e di ferro 

 e una grande quantità di perossido di ferro vengono lisciviate per trarre poscia il 

 rame dalle acque di lisciviazione col noto processo della cementazione. Le acque 

 liberate dal rame vengono introdotte in appositi recipienti, nei quali una parte del 

 solfato di ferro si separa per via di cristallizzazione. Al trattamento per via umida 

 tien dietro un procedimento fucinale, il quale si limita alla fondita cruda, fondita 

 per rame nero, affinazione e raffinazione. Quest'ultima non è applicata che ad una 

 parte del rame rosetta. 



Il trattamento per via umida ha già subito notevoli modificazioni consigliate dalle 

 variazioni avvenute nel tenore medio del minerale che, per l'esaurimento delle colonne 

 di maggiore ricchezza, andò gradatamente abbassandosi. La più importante fra le 

 modificazioni introdotte fu la conversione in formelle del minerale disaggregato (slicco), 



